118 Karl Beck. 
I. Ausführung der Messungen. 
1. Das Material. 
Das Material, das zu diesen Messungen verwendet wurde, ist 
verschiedenen Ursprungs. Die Stücke I und II stammen aus dem 
Gestänge eines Ofens, welches sich jahrelang auf der Temperatur 
der Rotglut befunden hatte, die übrigen von einem Schmelzversuch 
von de Freudenreich'). In einem Tiegel, der in einem Sandhaufen 
eingebettet war, hatte dieser Letztere Schmelzen nach dem Gold- 
schmidt’schen Verfahren hergestellt und langsam erkalten lassen. 
Die etwa faustgrossen Stücke, die er dabei erhielt, zeigten beim 
Zerschlagen zum Teil sehr schöne Kristallflächen von bis gegen 
2 cm Ausdehnung, die sich leicht als Würfelseiten erkennen liessen. 
Besonders schöne Kristalle erhielt man mit rotem Thermit unter 
Zusatz von etwa einem Drittel des Eisens in Form von Nägeln. 
Die Art, wie die Orientierung der zu den Messungen verwendeten 
Stücke bestimmt wurde, soll in einem späteren Abschnitt besprochen 
werden. Über die chemische Zusammensetzung des Materials gibt 
die folgende Analyse Aufschluss, die im Laboratorium der A.-G. der 
Eisen- und Stahlwerke vormals G. Fischer in Schaffhausen aus- 
geführt wurde, und zwar an Proben, die dem gleichen Schmelzstück 
entnommen wurden, aus dem die Platten stammen, die im folgenden 
mit V bezeichnet sind. 
% gesamt 0,06 °/o 
n 0,16 0/o 
bursı 
= 
=) 
or 
oO 
_ 
o 
1,93 % 
Die Verunreinigungen machen also fast 2°/o der Substanz aus, wobei 
besonders der hohe Siliziumgehalt auffällt. Die Struktur des Materials 
lässt ferner die Vermutung zu, dass möglicherweise die Verun- 
reinigungen nicht gleichmässig über das ganze Schmelzstück verteilt 
waren. 
2. Methoden und Apparate. 
Die zu lösende Aufgabe bestand darin, für die einzelnen Rich- ee 
tungen im Kristall die von verschiedenen Feldern H erzeugte 
!) J. de Freudenreich, Arch. se. phys. et nat. 1914. 
